text: необходимость обеднения шлаков как отдельного процесса связана, например, с тем, что при получении богатого по некоторому компоненту сплава находящийся в контакте с ним шлак также будет содержать большое количество этого компонента, то есть потери этого компонента со шлаком будут велики. это обусловлено как химическим равновесием между шлаком и сплавом, так и присутствием в шлаке взвеси капель сплава - штейна и т. п. если содержание компонента в товарной продукции должно быть велико, а в отвальном шлаке — низко, требуется отдельная стадия процесса, в которой этот компонент будет извлекаться из богатого шлака в сравнительно бедный сплав, последний может являться оборотным продуктом.остаточное содержание ценных компонентов в шлаке после обеднения - отвальном шлаке может быть весьма различным, и определяется, с одной стороны, природой шлака, формой потерь и механизмом обеднения, а с другой стороны — экономическими факторами.обеднение может осуществляться в отдельном металлургическом агрегате, либо в специальной зоне печи, или в определённый период работы агрегата. шлак при этом, в зависимости от природы процесса, восстанавливают, продувают газом и т. п, а ценный компонент извлекается в сплав, штейн или газовую фазу. другой вариант технологии обеднения шлаков предусматривает их измельчение до такой степени, при которой частицы собственно шлака и включений сплава или штейна полностью отделяются друг от друга, и последующее разделение этих частиц с помощью флотации, магнитной сепарации, грохочения и прочих подобных методов.отметим, что существуют определённые различия между технологиями собственно обеднения шлаков и технологиями переработки шлаков. при обеднении состав шлака в целом обычно меняется сравнительно мало; к примеру, оксиды железа в нём восстанавливаются неглубоко, с получением металлизированного штейна или низкожелезистого сплава. при переработке шлаков изменение их химического состава более существенное, восстановление железа и прочих компонентов — глубокое, с получением, например, чугуна или полустали. технологии переработки шлаков — более сложные, комплексные и дорогостоящие.формы потерь металлов со шлаком:выбор конкретной технологии обеднения шлака тесно связан с тем, в какой форме ценный компонент остаётся в шлаке, то есть с формой потерь металла. различают:величину химических потерь металла можно рассчитать, зная константу равновесия этой реакции и активности металлов в фазах.физические потери, за счёт растворения металлов или сульфидов в жидком шлаке. растворимость металлов в шлаке обычно очень невелика. физические и химические потери часто объединяют, говоря о «растворимых потерях».механические потери — корольки металла или штейна, не успевшие осесть в донную фазу, а также запутавшиеся в шлаке частицы руды. на величину механических потерь влияют межфазное натяжение на границе шлака и штейна или металла, разность плотностей фаз, вязкость шлака.для разных процессов и разных металлов характерны разные формы потерь. так, например, если не учитывать механических потерь, кобальт и никель в шлаке остаются преимущественно в виде оксидов, свинец — как в виде ошлакованного металла, так и в виде сульфида, а медь и серебро — в основном в сульфидной форме.пирометаллургические способы обеднения шлаков:естественное отстаивание шлаков:метод основан на выдерживании расплава шлака в отдельном агрегате-отстойнике, иногда подогреваемом. взвесь частиц металла и шлака при этом оседает в донную фазу, но этот процесс происходит с очень небольшой скоростью, и часто простое отстаивание не позволяет достаточно полно разделить продукты плавки за разумное время. тем не менее, метод полезен для отделения от шлака крупных корольков.восстановительно-сульфидирующие методы обеднения:методы этой группы основаны на внепечном сульфидировании шлака, используемые сульфидизаторы и механизм введения их в расплав весьма разнообразны. введение сульфидизатора в шлак как новой фазы снижает растворимые потери металлов по закону распределения, а также способствует снижению механических потерь за счёт поглощения мелкодисперсной взвеси штейна или сплава крупными частицами и каплями. в качестве сульфидизатора используются или были опробованы элементарная сера, сульфид кальция, пиритный и пирротиновый концентраты и т. п.цементационное обеднение шлаков:\ rmme^1 — в большинстве случаев, железо. шлак перемешивают с расплавом чугуна или металлизированным штейном; при этом снижаются не только растворимые, но и механические потери за счёт ускорения коалесценции мелкодисперсной металлической и сульфидной взвеси.электропечное обеднение шлаков:осуществляется, как следует из названия, в электропечи и представляет собой комбинацию цементационного и восстановительно-сульфидирующего методов. к примеру, по одному из вариантов к шлаку медеплавильного производства в электропечи добавляют и пиритный концентрат, при этом медь в существенной степени извлекается в бедный штейн, а цинк — в возгоны. как вариант электропечного обеднения не в отдельном агрегате можно отметить использование на некоторых заводах оборудованных электродами отстойных камер.исследования в направлении совершенствования технологий обеднения шлаков продолжаются; можно отметить, например, такие пока недостаточно изученные пирометаллургические способы, как обеднение шлаковых расплавов с помощью постоянного тока или газовую флотацию в расплавах.